**********************************************************************************************************************************
Versottete Schornsteine
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Positionen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Untergrundbeschaffenheit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Untergrund muß saugfähig, sauber, tragfähig, frei von biologischem Bewuchs,Tensiden, Staub- und Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen u.a. trennenden Substanzen sein.

Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden. 

Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen ist eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
die nicht mit dem jeweiligen Produkt
in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster, Türen,
Wand- u. Bodenflächen sind mittels Polyethylenfolien,
Hartfaserplatten oder anderer geeigneter Maßnahmen
abzudecken und zu schützen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abfallentsorgung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001 Altputz bis ca. 80 cm über Schadensrand entfernen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altputz mit der Mörtelgruppe______
bis min. 80 cm über 
Schadensrand entfernen.
Anfallenden Bauschutt in 
Container verladen und abfahren.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001002 Untergrundbehandlung bei Sulfatbelastung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprägnierung der vorbereiteten Wandflächen
mit der lösemittelfreien Spezialgrundierung 
zur Immobilisierung von Sulfaten.

Gewähltes Produkt:
Remmers Sulfatex LQ oder gleichwertig

Produkteigenschaften:
Wandelt Sulfate in schwerlösliche Verbindungen um
Nicht hydrophobierend

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 1,04 g/cm³
pH-Wert Ca. 2,5

Produkt / Verbrauch:
je nach Untergrund ca. 0,5 -1,0 kg/m² Remmers Sulfatex LQ <0663>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001003 Grundierung mit verfestigendem
Verkieselungskonzentrat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende, mineralische 
Untergründe mit einem lösemittelfreien, 
verfestigenden Verkieselungskonzentrat, 
1:1 mit Wasser verdünnt, grundieren. 
Pfützenbildung vermeiden.

Grundierung vollsatt auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen. Stark saugfähige Untergründe 
bei Bedarf mit Wasser vornässen. 
Materialüberschüsse umgehend entfernen.

Grundierung nicht auftrocknen lassen, bei größeren 
Flächen abschnittsweise vorgehen.
Nachfolgende Arbeiten frisch in frisch - innerhalb 
der Reaktionszeit - ausführen.

Gewähltes Produkt:
Remmers Kiesol oder gleichwertig

Produkteigenschaften:
Festigend
Porenverengend
Wasserabweisend
Mauersalzhemmend
Verbessert die Haftung, Abrieb- und Oberflächenfestigkeit
Erhöht die Beständigkeit gegen chemischen Angriff

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
Verfestigung ≤ 5 N/mm²
Wasserabweisung w < 0,5 kg/(m²*h )
Wasserdampfdurchlässigkeit > 90 %
Aussehen / Farbton Farblos bis gelbstichig
pH-Wert Ca. 11

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1 - 0,3 kg/m²  Remmers Kiesol <1810>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001004 Haftbrücke / Zwischenabdichtung
frisch in frisch auftragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftbrücke / Zwischenabdichtung
aus einer hoch sulfatbeständigen,
mineralischen Dichtungsschlämme
auf die Grundierung aus 
verfestigendem Verkieselungskonzentrat
auftragen.

Gewähltes Produkt:
Remmers WP Sulfatex oder gleichwertig

Produkteigenschaften:
Sehr emissionsarm (GEV-EMICODE EC 1) Plus
Druckwasserdicht
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)
Sehr gute Haftung zum Untergrund
Wasserdampfdiffusionsoffen

Produktkenndaten:
Wasseranspruch 20-21 % entspricht ca. 5,0 l / 25 kg
Wasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m h )
Wasserdampfdiffusionswiderstand µ < 200
Biegezugfestigkeit (28 d) Ca. 6 N/mm²
Druckfestigkeit (28 d) Ca. 30 N/mm²

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP Sulfatex <0430>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001005 Untergrundegalisierung ganzflächig
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzflächige Untergrundegalisierung 
mit einem mineralischem Dichtspachtel 
mit hohem Sulfatwiderstand.

Gewähltes Produkt:
Remmers WP DS Levell oder gleichwertig

Produkteigenschaften:
Spannungsarm und rissfrei erhärtend
Sehr gute Haftung zum Untergrund
Schichtdicke einlagig bis 50 mm
Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)

Produktkenndaten:
Wasseranspruch 14-15 % entspricht 3,5-3,8 l / 25 kg
Wasseraufnahmekoeffizient w24 < 0,1 kg/(m •h )
Wasserdampfdiffusion µ < 200
Druckfestigkeit (28 d) Ca. 20 N/mm²
Farbe Grau
Frischmörtelrohdichte Ca. 1,9 kg/l
Konsistenz Spachtelfähig

Produkt / Verbrauch:
Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke 
Remmers WP DS Levell <0426>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001006 Kratzspachtelung auf Egalisierung
mit rissüberbrückender MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunker und Poren auf dem vorbereiteten,
trockenen Untergrund mittels einer 
Kratzspachtelung aus der 2.-komp.,  
rissüberbrückenden, mineralischen
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und WTA geprüft)
verschließen und egalisieren.
 
Produktkenndaten:
- Wasserundurchlässigkeit geprüft bis
8m Wassersäule
- Rissüberbrückungsfähigkeit > 2 mm
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 
µ = 1755
- 1 bar druckwasserdicht
nach 18 Std. (bei 5°C und 90% r.F.)

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001007 Abdichtung  mit rissüberbrückender
MDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung aus der 2.-komp., 
rissüberbrückenden, mineralischen 
Dichtungsschlämme (MDS, geprüft 
nach PG-MDS/FPD und PG-FBB Teil 1), 
herstellen.
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.

Produktkenndaten:
- Wasserundurchlässigkeit geprüft bis
8m Wassersäule
- Rissüberbrückungsfähigkeit > 3 mm
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl 
µ = 1755
- 1 bar druckwasserdicht
nach 18 Std. (bei 5°C und 90% r.F.)
- Radondicht

Produkt / Verbrauch:
Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K <3014>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001008 Dünnschichtputz mit Armierungsgewebe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dünnschichtputz auf der abgedichteten Wandfläche
aus dem hochvergüteten, wasser-, und frostbeständigen
Klebe- und Armierungsmörtel auftragen und dauerelastisches, verrottungsfestes Armierungsgewebe einarbeiten.

Produktkenndaten:
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Sd < 0,3 m
- CO2-Durchlässigkeit: Sd > 252 m
- Wasseraufnahmekoeffizient: 
  w< 0,1 kg/(m²*h0,5)
- Dichte: ca. 1,3 g/cm³

Produkte / Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke 
Remmers VM Fill <0517>
Verbrauch bei 5 mm Schichtdicke: 6 kg/m² Remmers VM Fill <0517>
ca. 1,1 m²/m²
Remmers Tex 4/100 <3880>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***  Bedarfsposition ***
001009 Oberflächenbeschichtung mit
wasserdampfdurchlässigem Farbsystem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Farbbeschichtung aus einer hoch
wasserdampfdurchlässigen, lösemittelfreien und
emissionsarmen Innenwandfarbe herstellen.

Gewähltes Produkt:
Remmers Color SP oder gleichwertig

Produkteigenschaften:
Lösemittel- und weichmacherfrei
Emissionsarm
Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
Deckvermögen Klasse 1 bei 7,5 m /l
Glanzgrad: stumpfmatt
Hoch wasserdampfdurchlässig

Produktkenndaten:
Bindemittel Lösemittelfreie Acrylatdispersion
Dichte (20 °C) Ca. 1,4 kg/l
Viskosität Verarbeitungsgerecht
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert < 0,01 m bei 0,3 l/m²

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,13 - 0,15 l/m² je Arbeitsgang
Remmers Color SP <3080>

Einheit: m2